192 
um kräftige, oberflächliche Oxydation zerbröckelten, frischen Materials und 
nachträgliches Zusammenheilen handelt oder um eine heterogene Substanz, 
welche in die Spalten drang, vermag ich nicht zu entscheiden, da mir derartige 
Proben nicht Vorgelegen haben. 
Durch teilweises Erweichen der Bernsteinsubstanz beim Erwärmen und 
entsprechend aber äußerst langsam verlaufende Vorgänge bei gewöhnlicher 
Temperatur bilden sich im Inneren von Bernsteinstücken Hohlräume. Ihre 
Entstehung wird durch eine Lockerung des Materials angebahnt, ihre Bildung 
durch vorhandene oder entstehende Spannungen und durch die Richtung des 
kleinsten Widerstandes bedingt. Wie beim Erhitzen in vielen Fällen, besonders 
bei einem schnellen Tempo des Versuchs, sich im Inneren viele scharf umgrenzte 
glatte Risse, in dem äußeren Teile dagegen ellipsoidische und sogar rundliche 
und runde Bläschen bilden, treten bei langsamem, vorsichtigem Erwärmen oder 
bei gewöhnlicher Temperatur eigenartige, größere oder kleinere, schuppen- 
artige Sprünge, sog. Flinten, auf. Während andererseits die Bläschen im 
Bernstein sich durch Erwärmen wieder zu schließen vermögen, indem sie sich 
mit Harzmasse füllen, heilen die Flinten entsprechend mit ihren Trennungs- 
flächen durch Ausscheidung des bereits erwähnten, leicht schmelzbaren Harz- 
bestandteils wieder zusammen und können vollständig verschwinden^). 
Die Störungen des Zusammenhangs in dem Material des Bernsteins können 
auf verschiedene Weise zustande kommen. Bei gewaltsamem Ausgleich von 
Spannungen entstehen in der Regel Sprünge, z. B. bei der Wirkung von 
Gebirgsdruck und rasch verlaufendem Temperaturwechsel. Findet der Ausgleich 
dagegen mehr oder weniger langsam statt — • am besten in der erwärmten 
Harzmasse — so bilden sich in der Regel Flinten aus, z. B. beim Klären auf 
nassem oder trockenem Wege oder auch bei bloßem Liegen an günstigem 
Orte. Andere Möglichkeiten der Rißbildung stellen sich zwischen diese beiden. 
Es entstehen dann je nach den mitwirkenden Bedingungen Risse oder Flinten, 
bzw. beide nebeneinander, z. B. bei dem Zusammentrocknen der fertig vor- 
liegenden Harzmasse, wobei von vorhandenen, eingeschlossenen Widerständen, 
wie Bläschen und Inklusen, aus sich Spannungen bemerkbar machen. Die 
scharfen Sprünge, welche sich bei gewaltsamem Ausgleich von solchen Span- 
nungen bildeten, können später unter günstigeren Verhältnissen sich als 
,, Flinten“ weiter ausbilden. 
Unter ,, Flinten“ oder ,,Sormenilinten“ versteht der Bernsteinarbeiter 
eigentümliche Sprünge im Bernstein. Sie erinnern an Fischschuppen und 
entstehen dort, wo vorhandene Spannungen im fossilen Harz sich in erweichtem 
Material auslösen können. Wo im spröden Harz bei gewöhnlicher oder 
niederer Temperatur Sprünge auftreten, werden sie bei höherer durch die 
,, Flinten“ ersetzt. — Wie verschieden die Erklärungen über ihr Entstehen 
auch lauten mögen, einheitlich sieht man die Veranlassung für ihre Bildung 
1 ) 55 , 11 . 12 . 
18 
